Graping
গ্র্যাপিং হল এমন একটি ঘটনা যা সোল্ডার ভরের উপরে অপ্রবাহিত সোল্ডার কণাগুলির উপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আংশিকভাবে একত্রিত সোল্ডারটি আঙ্গুরের গুচ্ছের মতো দেখায় যেখানে এই ঘটনার নামটি উদ্ভূত হয়েছে। 2006 সালে প্রথম চিহ্নিত হওয়ার পর থেকে গ্র্যাপিংয়ের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রিফ্লো ওভেনের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ফ্লাক্সের সান্দ্রতা হ্রাস পায়। সীসা-মুক্ত রিফ্লো সোল্ডারিং তাপমাত্রা বেশি হয় যার ফলে আরও বেশি আঙ্গুর হয়। পৃষ্ঠের বর্ধিত জারণের কারণেও গ্র্যাপিং হয়। বর্ধিত পৃষ্ঠ জারণ হল ছোট মুদ্রিত পেস্ট জমা পরিমাণের ফল যা সোল্ডার কণার ফ্লাক্স অনুপাতের সাথে হ্রাসপ্রাপ্ত পৃষ্ঠ এলাকা সৃষ্টি করে যার ফলে ফ্লাক্স ক্লান্তি হয়। সোল্ডার পেস্ট যে কোনও আকারের পরিসীমা ব্যবহার করে তৈরি করা যেতে পারে, তবে সূক্ষ্ম কণার আকারের দিকে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, বিশেষত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্টেনসিল মুদ্রণের জন্য। সূক্ষ্ম কণার আকার পৃষ্ঠের অক্সাইডগুলি অপসারণের জন্য সোল্ডার পেস্ট ফ্লাক্সের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে যা জয়েন্টের বাইরের অংশকে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত না করে গ্রাফিং নামে পরিচিত অনিয়মিত পৃষ্ঠ ফিনিস তৈরি করে। রেজোলিউশন রিফ্লো প্রোফাইল সেটিংস সংশোধন করার পাশাপাশি সঠিক সোল্ডার উপকরণ ব্যবহার করে গ্রাফিং ঘটনাটির সমাধান করা যেতে পারে। সোল্ডার পাউডার পাওয়া যায় যা একটি শক্ত বিতরণ পরিসীমার পাশাপাশি একটি উচ্চ জারণ বাধা প্রদান করে। এই বাধাটি কেবল স্টেনসিল থেকে পেস্ট মুক্তির উন্নতি করে না, তবে একটি আদর্শ পৃষ্ঠ এলাকা-থেকে-ভলিউম অনুপাতও সরবরাহ করে। এই সোল্ডার পাউডার বৈশিষ্ট্যগুলি আঙুরের ঘটনাকে দূর করতে সহায়তা করে। ভবিষ্যতের সোল্ডার পেস্ট ফ্লাক্স ফর্মুলেশনগুলি পুনরায় জারণ প্রশমন ক্ষমতার সাথে যুক্ত পর্যাপ্ত ক্রিয়াকলাপ সরবরাহ করে। এই জুটির অর্থ হল যে আঙ্গুরের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে যা ক্ষুদ্রায়ন প্রক্রিয়াগুলির জন্য আদর্শ। রিফ্লো প্রক্রিয়া চলাকালীন সোল্ডার পেস্টে তাপের এক্সপোজারের পরিমাণ কমাতে এবং গ্রাফিং প্রতিরোধ করতে আপনার রিফ্লো প্রোফাইল সেট আপ করার সময়ও পদক্ষেপ নিতে হবে। ভিজিয়ে রাখা প্রোফাইলের পরিবর্তে শীর্ষ প্রোফাইলের জন্য একটি র্যাম্প বেছে নিন। পরিবেষ্টনী থেকে শীর্ষে ওভেনের মোট সময়কে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস/সেকেন্ডের প্রস্তাবিত র্যাম্প হারে হ্রাস করার জন্য বেল্টের গতি সামঞ্জস্য করুন। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 235°-240° সেলসিয়াস ব্যবহার করুন। লিকুইডাসের (টিএএল) উপরের সময়টি 40-60 সেকেন্ডে কমিয়ে আনুন। রেফারেন্স সোল্ডারিং ত্রুটি